( 189 ^ 



mercure. On peut même le sortir du foiu' électrique et le verser clans une 

 lingolière. En utilisant comme arc électrique la chaleur fournie par un 

 courant de 1000 ampères et de 70 volts, nous avons pu dans un four de 

 dimensions suffisantes préj)arcr en une fois lo''^ de fonte de chrome affinée 

 et la couler avec facilité ('). 



» Le chrome pur, bien exempt de fer, ne nous a présenté aucune action 

 magnétique sur l'aiguille aimantée. 



» Le carbure de chrome répondant à la formule C^Cr' raye le quartz 

 avec facilité et même la topaze, mais n'a pas d'action sur le corindon. Le 

 carbure CCr* raye profondément le verre et plus difficilement le quartz. 

 Quant au chrome pur, il n'a aucune action sur le quartz et raye le verre 

 avec beaucoup de difficulté. Certains fragments de chrome pur ne 

 rayaient même plus le verre. 



« La fonte de chrome à grain fin dont la teneur en carbone oscille 

 entre i,5 et 3 ne peut être travaillée et polie qu'avec des meules armées 

 de diamants. 



)) Au contraire, le chrome affiné, bien exempt de carbone, peut être 

 limé avec facilité, prendre le poli du fer et présenter un beau brillant, un 

 peu plus blanc que celui de ce dernier métal. 



» Propriétés chimiques. — La fonte de chrome ne s'attaque pas à l'air 

 sous l'action de l'acide carbonique et de l'humidité. Le chrome pur, bien 

 poli, se ternit légèrement après quelques jours dans un air humide; mais 

 cette légère oxydation n'est que superficielle et ne se continue pas. 



» Le chrome peut être regardé comme inaltérable à l'air. 



» Chauffé à 2000° dans l'oxygène, il brûle en fournissant de nombreuses 

 étincelles plus brillantes que celles produites par le fer. 



» La limaille de chrome chauffée vers 700° dans la vapeur de soufre 

 devient incandescente et se transforme en sulfure de chrome. 



» Le chrome pur placé dans une brasque en charbon et chauffé à un 

 violent feu de forge fournit le carbure cristallisé en aiguilles de formule 



' ) Voici une analyse complète de la fonte de chrome : 



Chrome 97 > 1 4 



Carbone i >69 



Fer G , 60 



Silicium o , 89 



Calcium traces 



